(752 ) 
SILICE. ALUMINE. CHAUX. POTASSE. | 
De 69,75 etes PS de Dreux pri- l'AS 27,89 a + 
CE Ne PASSER PR CITE Lie 
20,71 de fritte... 5 60: lis ir ot 0,89 3,00 
OCT OMIS TT etre er ne lie resat e 6,6: » » 
RE ni ie tn Sa 3,6: b 
103,67 58,00 34,50 4,50 3,00 
» Proportions normales de la påte de porcelaine de Sèvres. 
» Cette påte se travaillait facilement mais acquérait, à un fort fexdedi 
. gourdi, la compacité et la dureté du grès, en se déformant considérable- 
ment; elle ne prénait que très-difficilement l'émail, ne présentait qu'une 
très-faible translucidité au grand feu et prenait un retrait qui allait] dre 
qu'à 16 p. 2. 
» Ce n'était donc pas de la porcelaine, han composée mgoni 
ments des mêmes éléments. 
»S VIH. — Nous avons voulu changer les matières en conservant toujours 
les mêmes éléments dans les mêmes proportions : : pour y arriver, nous 
avons fait une fritte qui, contenant beaucoup moins de silice que la précé- 
dente, ne nous forçait pas de réduire les proportions d’argile Pr 
nous permettait de supprimer lalumine artificielle. 
» Nous avons obtenu une pâte composée de 
| FRS SILICE. ALUMINE. CHAUX: 
79,31 d'arg. plast. de Dreux, privée d’eau.| -44,12 34,90 » 
4,51 de sable d'Aumont... .…...,..... fsb © » 
12,50 fritte cuiteau grand fenis. | 9,37 |... 
7:99 craie... tie: Miss ‘ . 4,50 
104,30 58,00 : 34,50 4,50 
ac- 
» Les pièces faites avec ces matières cuites au dégourdi avaient w 
: é- 
quis la compacité et la dureté du grès, s'étaient idoles: bosselées ; 
